342 W. Cowl: 



Es lag nun nahe, mit Benutzung der beschriebenen Versuchsanordnung 

 und gewissermaassen als Controle derselben die Stromlosigkeit und Un- 

 polarisirbarkeit von amalgamirten Zinkelektroden in gesättigter schwefel- 

 saurer Zinklösung zu constatiren, sodann zu sehen, wie die verwandten 

 Metalle Zink und Cadmium ohne Amalgamirung in derselben, sowie in ge- 

 sättigter Lösung ihrer Chlorsalze sich verhielten. 



Die Versuche zeigten auch weder Potentialdifferenzen, noch 

 P dar isir barkeit der genannten Combinationen und können nun zum 

 Vergleich dienen, erstens mit den Versuchen über oxydirte Metalle in 

 gesättigter Salzlösung, zweitens mit dem Haupttheil der Versuchsreihen, 

 bei denen nur dissociirte Kochsalzlösung benutzt wurde. In den folgenden 

 Tabellen sind zunächst die Protokolle einiger typischen Versuchsreihen 

 über Cadmium und Zink zusammengestellt. Hierauf folgen die Ergebnisse 

 sämmtlicher übrigen Versuchsreihen über diese Metalle wie auch über eine 

 Legirung der beiden im Verhältniss der Atomgewichte. Es finden sich in 

 den Tabellen unter x die Zahl der Beobachtungsreihen und unter a, b bezw. c, 

 ganz so wie am Schluss der Protokolle, in einer Reihe die Durchschnitts- 

 werthe der Bussolenablenkungen, in einer zweiten die aus diesen berechneten 

 Werthe der Polarisation und der ganzen polarisirendeu Kraft, schliesslich in 

 dritter Linie, in Hundertstel von dieser letzteren ausgedrückt, die mit ein- 

 ander vergleichbaren Werthe der Potentialdififörenzen und der Polarisation. 



Gleichfalls in Parallele gestellt sind die Ergebnisse über Gold, Platin, 

 Palladium und einige Goldlegirungen mit denen über Silber und Kupfer 

 nebst Neusilber (Kupfer-Nickel-Zink), Nickelin (Nickel-Kupfer) und Messing 

 (Kupfer-Zink), die eine mittlere Oxydirbarkeit besitzen. Alsdann folgen 

 einige Versuchsresultate über Magnesium und Quecksilber, Zinn und Blei, 

 kupferhaltiges Aluminium und eine mit diesem hergestellte Aluminium- 

 Cadmium-Legirung. Besondere Berücksichtigung fand das äusserst biegsame 

 Gold. Eine zur Prüfung hergestellte Legirung dieses mit Cadmium im 

 Verhältniss der Atomgewichte war aber von einer Sprödigkeit, die eine weitere 

 Brauchbarkeit derselben wohl völlig ausschliessen dürfte; ein nicht harter 

 Hammerschlag brach einen Theil davon zu Pulver. Die untersuchten Gold- 

 legirungen mit Silber und mit Kupfer waren die wegen ihrer Zähigkeit und 

 Härte allgemein gebräuchlichen Hkarätigen Mischungen. 



Die Verhältnisse der Bestandtheile zu einander in dem „prima" Neu- 

 silber, sowie im Messing und im Nickelin, wie dieses zur Herstellung von 

 elektrischen Widerständen u. a. m. verwendet wird, wurden in Folge ihrer 

 beträchtlichen bezw. hohen Polarisirbarkeit nicht untersucht. Das von der 

 Schweizer Industrie herrührende Aluminium, welches kleine Mengen Kupfer 

 aufweist, war das reinste zur Zeit erhältliche. Es gelang leicht, mit diesem 

 eine oxydfreie Cadmium-Legirung im Verhältniss der Atomgewichte mittels 



1 



i 



